KAJIAN BAHAN TAMBAH ATERNATIF SERAT ECENG GONDOK TERHADAP CAMPURAN LATASIR SAND SHEET KELAS A SPESIFIKASI SEKSI-6 2010 BINA MARGA
Dwi Kartikasari 1 ,Ilham sudarso 2
1 Dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
email: dkartika27@gmail.com ; ilhamsudarso54@gmail.com ,

## ABSTRACT
The test was carried out by adding water hyacinth  fibers in  the sand sheet class A latasir mixture. And with the addition of water hyacinth fiber variations of 0.6%, 0.9%, 1.2% taken from asphalt content. The final result of this research was Marshall evaluation which was obtained for the effect of the addition of water hyacinth cellulose fiber in this study showed an increase in Marshall stability value of 27.29% with a mixture of 1.2% water hyacinth, plastic fatigue (Flow) decreased by -23 , 89% with a mixture of 0.9% water hyacinth, cavity filled in the mixture (Void in the Mix) increased by 18.65% with a mixture of 1.2% water hyacinth, cavity filled with asphalt (Void Filled With Asphalt) decreased by -8.74% with a mixture of  1.2%  water  hyacinth,  cavity  in  aggregate  (Void  In  Mineral  Aggregate)  increased  by  7.80%  with  a mixture  of  1.2%  water  hyacinth,  and  Marshall  Quotient  increased  by  71.78%  with  a  mixture  of  0.9% water  hyacinth.  These  results  indicate  that  water  hyacinth  fiber  can  be  used  as  an  ingredient  to  add  a mixture of latasir sand sheet class A specifications of clan development.
Keywords: Sand sheet, Marshall Test Index, water hyacinth fiber, Stability, Flow, Marshall Quotient

## 1. PENDAHULUAN
Jalan  merupakan  prasarana  yang  sangat  menunjang  bagi  kebutuhan  hidup  masyarakat, kerusakan  jalan  dapat  berdampak  pada  kondisi  sosial  dan  ekonomi  terutama  padasarana transportasi  darat.  Dampak  pada  konstruksi  jalan  yaitu  perubahan  bentuk  lapisan  permukaan jalan berupa lubang , bergelombang, retak-retak dan pelepasan butiran serta gerusan tepi yang menyebabkan  kinerja  jalan  menjadi  menurun,  kerusakan  tersebut  bisa  terjadi  pada  muka  jalan yang  menggunakan  aspal  beton  sebagai  lapis  permukaannya.  Dan  sering  mengakibatkan kecelakaan bagi penguna jalan, terutama bagi pengendara sepedah motor.
Kerusakan  jalan  berlubang  biasa  ditanggulangi  dengan  cara  perbaikan  tambal  sulam  di bagian  yang  berlubang.  Dengan  mengunakan  aspal  panas    ( hot  mix) lalu  di  padatkan mengunakan ( baby roller ) agar memenuhi kepadatan dan elevasi yang direncanakan.
Salah satu jenis aspal yang sering di gunakan untuk jalan di indonesia aspal beton  ( Asphalt Concrete )  di  Indonesia  dikenal  dengan  Laston  (Lapisan  Aspal  Beton)  yaitu   lapis  permukaan struktural atau lapis pondasi atas. Aspal beton terdiri atas 3 (tiga) macam lapisan, yaitu Laston Lapis Aus  ( Asphalt Concrete- Wearing Course atau AC-WC ), Laston Lapis Permukaan Antara ( Asphalt Concrete- Binder Course atau AC-BC ) dan Laston Lapis Pondasi ( Asphalt Concrete- Base atau AC-Base ). Ketebalan nominal minimum masing-masingb   4 Cm, 5 Cm, dan 6 Cm.
Berdasarkan fungsinya aspal beton memiliki karakteristik yang berarti kemampuan lapis perkerasan  menerima  beban  lalu  lintas  tanpa  terjadi  perubahan  bentuk  tetap  seperti bergelombang,  alur  atau  beleeding.  Stabilitas  terjadi  dari  hasil  geser  antara  butir,penguncian antara  partikel  dan  daya  ikat  yang  baik  dari  pencampuran  aspal  dan  agregat.  Gradasi  rapat adalah gradasi agregat dimana terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, sehingga sering juga  disebut  gradasi  menerus,  atau  gradasi  baik  ( well  graded ).  Campuran  beraspal  dengan gradasi ini memiliki stabilitas yang tinggi, agak kedap terhadap air dan memiliki berat isi yang lebih berat.
Sebagai  upaya  mengambangkan  campuran  aspal  panas  di  Indonesia  dari  segi  ketahanan dan  kualitas.  Salah  satunya  dengan  mengunakan  upaya  spesifikasi  teknis,  aspal  yang  dibuat dengan  mengunakan  campuran  aspal  keras  dengan  menambahkan  suatu  bahan  yang  bersifat kimia  atau  minerat  tambahan  ini  d  harapkan  dapat  merubah  performa  dan  sifat  aspal  sesuai kodisi  tujuan  yang  diinginkan,  biasanya  dalam  kondisi  jalan  tertentu  untuk  aspal  panas ditambahkan  zat additive  /  admixture khusus  campuran  aspal  panas,  bahan  tambahan  zat additive  /  admixture suatu bahan  yang  berupa  bubuk  atau  suatu  cairan,  zat  ini  memiliki  harga yang cukup  mahal. Sehinga kami  mencoba  Alternative Bahan Tambahan Serat Eceng Gondok terhadap Campuran Lapis Tipis Aspal Beton.
Pada  umumnya,  kebanyakan  orang  hanya  mengenal  tanaman  eceng  gondok  sebagai tanaman  yang  hidup  diatas  permukaan  air  yang  mengganggu.  Selain  mengganggu  lingkungan air  itu,  misalnya  saja  kolam,  juga  ternyata  mengganggu  habitat  air.  Karena  tanaman  enceng gondok  ini  bisa  menyerap  oksigen  yang  ada  didalam  air.  Yang  artinya  menyedot  oksigen  dari ikan-ikan dan hewan air lainnya untuk bernafas yang ada disekitar tanaman eceng gondok. Tapi sudahkah  anda  tahu  bahwa  tanaman  eceng  gondok  memiliki  manfaat  untuk  mudah  dibentuk menjadi  kerajinan  yang  indah.?  Kebanyakan  kerajinan  dari  eceng  gondok  dijadikan  furniture rumah tangga, meubel, hiasan, dan bentuk lain. Nah, dari sini kita sudah faham kan bagaimana enceng  gondok  itu  ternyata  dapat  dimanfaatkan  sedemikian  rupa.  Tapi,  apa  yang  membuat enceng  gondok  dapat  berubah  bentuk.  Enceng  gondok  memiliki  Unsur  SiO2,  calsium  (Ca), magnesium  (Mg),  kalium  (K),  natrium  (Na),  chlorida  (Cl),  cupper  (Cu),  mangan  (Mn),  ferum (Fe) dan banyak lagi. Pada akarnya terdapat senyawa sulfate dan fosfat. Daunnya kaya senyawa carotin dan bunganya mengandung delphinidin-3-diglucosida. Dengan seluruh kandungan kimia yang  ada  itu,  enceng  gondok  dapat  menyembuhkan  tenggorokan  terasa  panas,  kencing  tidak lancar,  biduran  dan  bisul.  Kandungan  senyawa  penting  tadi  terdapat  diseluruh  organ  tanaman dari  akar  sampai  daun  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  obat  tradisional.  Bahkan  bunganya yang menawan juga bagus dijadikan bahan obat tradisional.
(Djalante,2011)
Eceng gondok dapat meningkatnya evapotranspirasi (penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun  tanaman),  karena  daun-daunnya  yang  lebar  dan  serta  pertumbuhannya  yang  cepat, menurunnya jumlah cahaya yang masuk kedalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat  kelarutan  oksigen  dalam  air  dan  berkurangnya  ekosistem  bawah  laut,  tumbuhan  eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan yang menyebabkan terjadinya banjir, meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada  manusia.menurunkan  nilai  estetika  lingkungan  perairan.  Dengan  melihat  eceng  gondok yang  banyak  tumbuh  di  daerah  tersebut  kami  mencoba  memanfaatkan  eceng  gondok  sebagai serat  selulosa  sebagai  bahan  campuran  alternative  campuran  lapis  tipis  aspal  beton  agar  bisa mengatasi  masalah  ekologi  lingkungan  yang  di  sebabkan  oleh  eceng  gondok  yang  di  angap sebagai gulma dan meningkatkan nilai ekonomis eceng gondok sertas membatu menangani lapis perkerasan lentur jalan raya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  umum  pembuatan  eceng  gondok sebagai bahan serat selulosa yang digunakan sebagai bahan tambah pada campuran aspal panas dan  untuk  mengetahui  secara  umum  pengaruh  penambahan  serat  eceng  gondok  terhadap karakteristik  campuran  aspal  panas  pada  sistem  campuran  aspal  panas  Campuran  latasir sand sheet kelas A spesifikasi seksi-6 2010 bina marga

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimental  yaitu  mengadakan kegiatan  percobaan  untuk  mengadakan  suatu  hasil.  Tujuan eksperimen ini  yaitu  untuk membandingkan hasil yang telah didapat dalam penelitian dengan syarat-syarat yang ada.
Pada  tahap  ini  dilakukan  dan  pemeriksaan  bahan  penelitian  yaitu  agregat  dan  aspal. Pemeriksaan  dilakukan  untuk  mengetahui  sifat    –  sifat  bahan  apakah  memenuhi  standart spesifikasi yang telah di tentukan.
1. Pemeriksaan agregat :
a. Analisa saringan agregat kasar dan agregat halus
b. Pengukuran berat jenis dan penyerapan agregat kasar
c. Pengukuran berat jenis dan penyerapan agregat halus
2. Pemeriksaan  Aspal  :  Persiapan  aspal  yang  dilakukan  adalah  pengambilan  aspal  yang  akan digunakan.

## Tahap Pembuatan Serat Selulosa dari Eceng Gondok
1. Pengambilan enceng gondok dari daerah sungai Turi, Lamongan
2. Pembersihan enceng gondok dengan air bersih, bagian batang eceng gondok dipisahkan dari daun dan akarnya kemudian dirajang.
3. Enceng  gondok  yang  sudah  dalam  keadaan  dirajang  kemudian  digiling  dengan  mesin pengiiling untuk menjadikan serat
4. Setelah  menjadi  serat  kemudian  diperas  untuk  mengilangkan  kadar  air  kemudian  dijemur sampai benar-benar kering
5. Setelah  benar-benar  kering  serat  eceng  gondok  bisa  digunakan  sebagai  variasi  campuran aspal beton.

## Data Pengujian Marshall Properties
Pada tahap ini dibuat benda uji (briket) masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah tiap variasi kadar  aspal.  Variasi  kadar  aspal  yang  dipakai  yakni  0,6%,  0,9%,  dan  1,2%,  dari  kadar  aspal. Jumlah briket yang dibutuhkan
adalah 3 x 3 = 9 + 3 buah briket unuk benda uji tanpa tambahan serat eceng gondok, jadi total 12  buah  briket/benda  uji. Setelah briket dibuat  kemudian  dilakukan  pengujian Marshall untuk mengetahui  karakteristik Marshall yang  meliputi  Stabilitas marshall ( Marshall  Stability ),  % rongga  dalam  campuran  ( Void  In  The  Mix ),  %  rongga  terisi  asphalt  ( Void  Filled  Asphalt ), kelelahan plastis ( Flow ), dan marshall quotient ( MQ ). Diagram Alir dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:
Gambar 1: Flow Chart Pembuatan Benda Uji
Sumber : Rancangan Penelitian, 2019
Mulai Persiapan Alat dan Bahan Pembuatan Serat Eceng Gondok Pemeriksaan Bahan Susun Pemeriksaan Agregat 1. Analisa Saringan
2. Berat  Isi  dan  Rongga Udara
3. Berat Jenis dan
Pemeriksaan Aspal 1. Penetrasi 2. Titik Lembek 3. Titik  Nyala  dan  Titik Bakar Penentuan Kadar Aspal Rencana Memenuhi Spesifikasi Laston Tipe VII Job Mix Formula dengan Variasi Penambahan Serat Eceng Gondok 0%, 0,6%, 0,9% dan 1,2%
Pembuatan Benda Uji, masing-masing 3 briket x 4 variasi = 12 briket Pengujian Marshall Test meliputi: Stabilitas, VFWA, VMA, VIM,, Flow, MQ Selesai Tidak Ya

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Berat Agregat dan Aspal Dalam Campuran
Tabel 1: Persentase Fraksi Agregat Dan Aspal Jenis Pemeriksaan Persentase Satuan Kadar Aspal 7 % Kapasitas Mould 1100 Gr Berat Wajan 410 Gr Berat Aspal 77 Gr Berat Agregat 1023 Gr 1. Coarse Aggregate 475,80 Gr 2. Medium Aggregate 309,25 Gr 3. Fine Aggregate 237,95 Gr
Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Tabel 2: Hasil pengujian Marshall Test Rata-Rata Dengan Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Menggunakan Persamaan Regresi (%) Selulosa Stabilitas (Kg) VFWA (%) VIM (%) VMA (%) Flow (mm) MQ (Kg/mm) 0 952,45 83.33 3.10 18,54 3.77 253.02 0,6 1,000.27 77.96 3.25 19.63 3.05 339.41 0,9 1,204.99 77.57 3.30 19.67 2.87 434.64 1,2 1,212.36 76.04 3.68 19.99 3.20 391.02 Spesifikasi > 200 >75 3,0-6,0 >20 2 ,0-3,0 >80 Pemadatan 2 × 50 Kadar Aspal 7.00%
Sumber : Hasil Penelitian, 2019

## Stabilitas ( stability)
Stabilitas adalah kemampuan maksimal suatu benda uji  campuran beton  aspal menahan  beban sampai  terjadi  kelelehan  plastis.  Nilai  stabilitas  akan  bertambah  dengan  naiknya  kadar  aspal sampai ke batas optimum dan akan mengalami penurunan setelah batas optimum.
Tabel 3 Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Terhadap Stabilitas No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = 107.72 x 2 + 116.9x + 943.78 0,85 2 y = -1471.7 x 3 + 2877.2x2 + 952.45
1
Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Gambar 2: Hubungan Marshall Stability Dengan Kadar Selulosa Sumber : Hasil Penelitian, 2019

## Void in Mix (VIM)
Rongga  udara  dalam  campuran  (VIM)  dalam  campuran  perkerasan  beraspal  terdiri  atas  ruang udara diantara partikel agregat yang terselimuti aspal
Tabel 4 Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Terhadap Void in the Mix No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = -0.7874x 2 + 2.0946 + 18.556 0,9752 2 y = 2.7877x 3 – 6.0334 x 2 + 18.54 1
Sumber :, Hasil Penelitian, 2019
Gambar 3: Hubungan Void In The Mix Dengan Kadar Selulosa Sumber : Hasil Penelitian, 2019

## Void in Mineral Aggregates (VMA)
Rongga antar mineral agregat (VMA) adalah ruang rongga diantara partikel agregat pada suatu perkerasan, termasuk rongga udara dan volume aspal efektif (tidak termasuk volume aspal yang diserap agregat).
Tabel 5: Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok
Terhadap Void in Mineral Aggregates No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = -0.7874x 2 + 2.0946x + 18.556 0,9752 2 y = 2.7877x 3 – 6.0334x 2 + 18.54
1
Sumber :, Hasil Penelitian, 2019
Gambar 4: Hubungan Void In Mineral Aggregate Dengan Kadar Selulosa

## Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Voids Filled With Asphalt (VFWA)
Rongga terisi aspal atau Void Filled with Asphalt ( VFWA ) adalah persen rongga yang terdapat diantara  partikel  agregat ( VMA )  yang  terisi  oleh  aspal, tidak  termasuk  aspal  yang  diserap oleh agregat.
Tabel 6: Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok
Terhadap Voids Filled With Asphalt (VFWA) No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = 3.7955x 2 - 10.383x + 83.257 0,9807 2 y =  -12.369 x 3 + 27.072x2 - 20.746x + 83.33 1
Sumber :, Hasil Penelitian, 2019
Gambar 5: Hubungan Void Filled With Asphalt Dengan Kadar Selulosa Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Kelelehan (Flow)
Nilai flow ditunjukkan oleh jarum arloji pembacaan flow pada alat Marshall. Untuk arloji pembacaan flow ,  nilai  yang  didapat  sudah  dalam  satuan  mm,  sehingga  tidak  perlu  dikonversi lebih lanjut.
Tabel 7: Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Terhadap Kelelehan (Flow ) No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = 1.3552x 2 – 2.1348x + 3.7776 0,9711 2 y = 1.8519x 3 – 2.1296x 2 + 3.7667 1
Sumber :, Hasil Penelitian, 2019
Gambar 6: Hubungan Flow Dengan Kadar Selulosa Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Marshall Qoutient (MQ)
Marshall Quotient merupakan indikator dalam menentukan nilai fleksibitas kelenturan terhadap keretakan. Kenaikan  fleksibitas  disebabkan  oleh  penambahan  kadar  aspal  dan  akan  penurunan hingga batas optimum .
Tabel 8: Penelusuran Model Regresi Pengaruh Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Terhadap Marshall Qoutient (MQ ) No. Model Persamaan Regresi R 2 1 y = - 114.07x 2 + 267.64x + 248.29 0.8652 2 y = -803.45x 3 + 1397.9x 2 – 405.51x + 253.02
1
Sumber :, Hasil Penelitian, 2019
Gambar 7: Hubungan Marshall Quotient Dengan Kadar Selulosa Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Tabel 10: Extreme Point Tertinggi Penambahan Serat Selulosa Eceng Gondok Terhadap Stabilitas Marshall ( Marshall Stability )
Kadar Serat Ideal Latasir Kelas A Spesifikasi Seksi-6 2010 Bina Marga
Stabilitas
Flow VIM VFWA VMA MQ 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3
Sumber : Hasil Penelitian, 2019
Dari data Tabel 10 diatas, maka diambil kesimpulan bahwa garis penambahan ideal serat eceng gondok  pada Latasir  sand  sheet  kelas  A  spesifikasi  seksi-6  2010  bina  marga .  Nilai  stabilitas tertinggi atau mulai naik pada titik 0,9 hinga 1,2. Nilai flow yang paling baik sesuai dengan spek berada pada ring 0,9 hinga 1,2. Nilai vim yang paling baik berada pada ring 0,9 hinga 1,2. Nilai vfwa yang sesuai spek atau lebih baik dan semakin naik berada pada ring 0,4 hingga 0,9. Nilai vma yang paling baik antara 0,9 hinga 1,2. Nilai mq baik 0,9 hinga 1,2.  Jadi dapat di simpulkan bahwa kadar serat 0,9% yang ideal dan memenuhi semua nilai ideal.

## 4. PENUTUP

## KESIMPULAN
Kesimpulan  pengaruh  penggunaan serat eceng gondok sebagai bahan  tambahan alternatif serat  eceng  gondok  terhadap  campuran  lapis  tipis  aspal  beton  beton  sand  sheet  kelas  A spesifikasi  seksi-6  2010  bina  marga,  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Dari  hasil  penelitian  bahwa  serat  eceng  gondok  dapat  digunakan  sebagai  bahan  tambah alternative dalam campuran lapis tipis aspal pasir sand sheet kelas A spesifikasi seksi -6 2010 bina marga dengan kandungan serat eceng gondok 0,9 %.
2. Pengaruh  penambahan  serat  selulosa  enceng  gondok  pada  penelitian  ini  menunjukkan kenaikan nilai stabilitas Marshall ( Marshall Stability) sebesar 27,29 % dengan campuran eceng  gondok    1.2  % , kelelahan  plastis  ( Flow )  menurun  sebesar  -23,89 % dengan campuran  eceng  gondok    0,9  % ,, rongga  terisi  dalam  campuran  ( Void  in  the  Mix ) meningkat sebesar 18.65 % dengan campuran eceng gondok  1.2 % ,, rongga terisi aspal ( Void Filled With Asphalt ) menurun sebesar -8,74 % dengan campuran eceng gondok  1.2 % ,, rongga dalam agregat ( Void In Mineral Aggregate ) meningkat sebesar 7,80 % dengan campuran  eceng  gondok    1.2  % , ,  serta Marshall  Quotient meningkat  sebesar  71,18 % dengan  campuran  eceng  gondok    0,9  %.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  serat  eceng gondok  dapat  digunakan  sebagai  bahan  tambah  campuran  latasir sand  sheet kelas  A spesifikasi bina marga.

## REFERENSI
[1] Ahmed, A. F., Moahmed A, Abdel Naby. (2012). Pretreatment and enzymic saccharification of water hyacinth cellulose. Carbohydrate Polymers .
[2] Bina Marga., 2010 . Spesifikasi Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Edisi 2010 Divisi 6. Kementrian Direktorat Jendral Pekerjaan Umum Indonesia.
[3]  BSSNI,  1998.  SNI  03-4804-1998 Metode  Pengujian  Berat  Isi  Dan  Rongga  Udara  Dalam Agregat . Jakarta
[4]  BSSNI,  2008.  SNI  1969-2008 Cara  Uji  Berat  Jenis  Dan  Penyerapan  Air  Agregat  Kasar . Jakarta
[5]  BSSNI,  2008.  SNI  2417-2008. Cara  Uji  Keausan  Agregat  Dengan  Mesin  Abrasi  Los Angeles . Jakarta . Jakarta
[6]  BSSNI,  2011.  SNI  2439-2011 Metode  Pengujian  Kelekatan  Agregat  Terhadap  Aspal . Jakarta
[7]  BSSNI,  2008.  SNI  1970-2008 Cara  Uji  Berat  Jenis  Dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus . Jakarta
[8]  BSSNI,  1997.  SNI  03-4428-1997 Metode  Pengujian  Agregat  Halus  Atau  Pasir  Yang Mengandung Bahan Plastik Dengan Cara Setara Pasir . Jakarta [9] BSSNI, 2011. SNI 2456-2011 Cara Uji Penetrasi Aspal . Jakarta
[10] BSSNI, 2011. SNI 2441-2011 Cara Uji Berat Jenis Aspal Keras . Jakarta
[11] BSSNI, 2011. SNI 2434-2011. Cara Uji Titik Lembek Aspal Dengan Alat Cincin Dan Bola ( Ring And Ball ) . Jakarta
[12]  BSSNI,  2011.  SNI  2433-2011 Cara  Uji  Titik  Nyala  Dan  Titik  Bakar  Aspal  Dengan  Alat Cleveland Open Cup . Jakarta
[13]  BSSNI,  1989.  SNI  03-1737-1989 Tata  Cara  Pelaksanaan  Lapis  Aspal  Beton  (Laston) Untuk Jalan Raya . Jakarta
[14]BSSNI, 2015. SNI 8129-2015 Spesifikasi Stone Matrix Asphalt (SMA). Jakarta
[15]  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  2002.  “ Pedoman  Perencanaan  Tebal Perkerasan Lentur Pt T-01-2002-B .”, Jakarta.
[16]  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  2002.  “ Manual  Pekerjaan  Campuran Beraspal Panas .”, Jakarta